硫化ニッケルのα-βの相転移温度が化学組成(硫黄成分の含有量)の違いで異なることはNi–S状態図の解析だけでなく実験結果からも示された。Sakai and Kikutaによる真空雰囲気中でニッケルと硫黄の粉末の加熱熔融後に急冷によって合成された硫化ニッケル結晶の示差熱分析(DTA: Differential Thermal Analysis)の結果を示す。DTAの測定は窒素雰囲気中で約50個のサンプルに対して行われた。
 α相の硫化ニッケルが5°C/minの加熱によって177°C付近でβ相転移(発熱反応)した後に，270°C付近と396°C付近でα相に相転移する現象(吸熱反応)が確認された。このことはそれぞれNi1¹xSとNi7S6のβ相からα相への相転移を示すと考えられる。彼らは上記の相転移の現象を考慮してオフライン・ヒートソーク試験の加熱温度の上限を260°Cと提案し，さらにヒートソーク炉内での保持温度を240±20°Cとして設定した。
 これらの結果はSakai and Kikutaによっても明確に示され，さらにEN14179-1-2005の290±10°Cの保持温度に対してβ相転移した硫化ニッケルの一部が再びα相へ相転移する危険性を指摘した。

カテゴリ: 化学
質問: EN14179-1-2005の保持温度の上限と、オフライン・ヒートソーク試験の加熱温度の上限の温度差は何°Cですか。
回答: EN14179-1-2005の保持温度の上限と、オフライン・ヒートソーク試験の加熱温度の上限の温度差は40°Cです。

カテゴリ: 化学
質問: α相の硫化ニッケルが加熱によってβ相転移(発熱反応)した後に、最初にα相に相転移する現象が生じるのは、β相転移が起こった温度より何°C高いときですか。
回答: α相の硫化ニッケルが加熱によってβ相転移(発熱反応)した後に、最初にα相に相転移する現象が生じるのは、β相転移が起こった温度より93°C高いときです。